— 203 — 



5. Bei sämmtlichen untersuchten Substanzen zeigte sich bei wieder- 

 holter Belastung stetige Abnahme des Elasticitätscoefficienten. Indessen 

 blieben Glas, Kalkspath und Flussspath intakt und erlangten nach einiger 

 Zeit ihre frühere Elasticität wieder. Apatit und Beryll dagegen zeigten 

 haarförmige Spältchen bezw. Sprünge und veränderten ihre Elasticität 

 dauernd. B. Hecht. 



J. Beckenkamp: Die Elasticitätscoefficienten des 

 Chrom alauns und Eisenalauns. (Zeitschr. f. Kryst. 1887. 12. 

 419—423.) 



Verf. hat mit dem Apparat von Warburg und Koch durch Biegung* 

 von Stäbchen die Elasticitätscoefficienten des Chromalauns und Eisenalauns 

 bestimmt. Interessant ist die Zusammenstellung sämmtlicher bis jetzt be- 

 kannter Elasticitätscoefficienten. 





B e g u 1 ä 



re Körpe 



r: 







E_L : ocO 



E 



J_ : 00O 





Steinsalz . . . 



4186 





3482 



(Voigt) 



Flussspath . . 



13940 





9527 





Sylvin 



4010 





2088 



(Koch) 



Chlors. Natron . 



4047 





3190 





Kalialaun . . 



1806 





1987 



(Beckenkamp) 



Chromalaun . . 



1608 





1771 





Eisenalaun . . 







1862 







Hexagon 



ale Körp 



er: 







Eqo E 



+ 45° 



E9O 





Beryll 



21650 17960 



23120 



(Voigt) 



Khomboed 



rische resp. 



tr ap ez 



3 d r i s c h 



e Körper: 



E o 



E _j_ 450 



E-45° 



E900 





^uarz 10304 



8405 



13050 



7853 



(Voigt) 



Kalkspath 5010 7720 4412 4904 (Baumgarten) 



Monokline Körper: 



F F 

 max min 



Gyps (tt ooPci)) 8870 3130 (Coromilas) 



Glimmer OP) 22133 15543 — 



Körper ohne bestimmte Richtung: 



Eis 641 (Koch) 



Glas . .... 6552 — 

 Messing . . . 10698 — 

 Stahl .... 19000 — 



Bei den Krystallen des hexagonalen Systems bedeuten die Zahlen, 

 die als Indices bei E stehen, die Neigung der betreifenden Richtung gegen 



erklärt sich, wie W. Voigt (dies. Jahrb. Beil.-Bd. V. 123—124) bemerkt 

 hat, durch Sprünge in den Präparaten des Verf.'s. 



